Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: brunitura a caldo casalinga

Ciao a tutti,
avrei bisogno di brunire un pezzo di acciaio (non inox) molto piccolo (circa 
1 cm3) e facendo un po' di ricerchè ho trovato queste due "ricette":
 
"Bollire dopo aver ripulito e lucidato i vari pezzi da brunire per 45 minuti 
in un bagno di ..."
 
Potassio Nitrato grammi 400
Soda Caustica  grammi 500
Acqua  cc 1000
 
oppure
 
Potassio Nitrato grammi 2000
Soda Caustica  grammi 1500
Acqua  cc 3000
 
A parte la discordanza sulla quantità di Potassio Nitrato che sembra non 
rispettare le proporzioni con gli altri due componenti, mi secca abbastanza 
dover preparare tutta quella soluzione con per un pezzo così piccolo. E' 
anche vero che se il tutto deve bollire per 45 minuti di acqua dovrò 
metterne in abbondanza ...
 
Potete darmi per favore qualche consiglio ed indicarmi la quantità esatta di 
Potassio Nitrato da adoperare ?
Grazie,
Piero 
 
 

 Acqua  cc 6
 
--
cometa_luminosa

La ricetta non la so, ma per quanto riguarda le dosi mi sembra un problema 
banale: basta scalare tutto dello stesso fattore, per esempio di un fattore 
500:
 
Ok, però dovrei partire da una ricetta nella quale le dosi indicate sono 
corrette. Se scalo dello stesso fattore la prima i risultati, in 
proporzione, vengono diversi. Magari la quantità di Potassio Nitrato non è 
critica ...
 
ciao,
Piero 
 
 

 in proporzione, vengono diversi.
 
Secondo me, quando hanno moltiplicato per 3 gli è saltato l'1 e hanno
aggiunto uno zero, trasformando 1200 in 2000 (il contrario, 2000/3
che porta a 400 invece che al numero della Bestia, è improbabile).
Quindi il consiglio cometario è buono, ma mi sembra più sicuro usare
queste quantità:
 
   Potassio Nitrato grammi 4
   Soda Caustica  grammi 5
   Acqua  cc 10
 
Bye,
 
   *GB*


 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 


Scusa ma non l'ho capita. Se quelle dosi fossero state definite per una data superficie di metallo da trattare, allora ti darei ragione, ma visto che questo non lo hai scritto, presumo che non sia cosi'. Oppure ti sei dimenticato di scriverlo?
 
--
cometa_luminosa

 
Scusa ma non l'ho capita. Se quelle dosi fossero state definite per una data 
superficie di metallo da trattare, allora ti darei ragione, ma visto che 
questo non lo hai scritto, presumo che non sia cosi'. Oppure ti sei 
dimenticato di scriverlo?
 
No, non mi sono dimenticato.
Nel testo che ho trovato non è specificato.
 
http://www.tiropratico.com/htm/brunitura.htm
 
 
grazie comunque per la risposta
ciao,
Piero
 
 

 
è probabile più che possibile che non si tratti di un
sistema "a punto", ma un insieme di condizioni molto
generiche e tolleranti, con una base forte ed un ossidante
moderato, piuttosto concentrati. [cut]
 
Ti ringrazio per l'interessante precisazione
 
Nel frattempo farò una prova col brunitore "a freddo"
 
ciao,
Piero
 
 

   Acqua  cc 10
 
Probabilmente è successo quello che descrivi.
Però 10 cc d'acqua di sicuro non riesco a farli bollire per diverse decine 
di minuti :-)
Intanto faccio una prova con un brunitore a freddo, magari per il lavoro che 
devo fare è sufficiente.
 
ciao,
Piero 
 
 


cosa contiene ? Dicromato e acido fosforico ?
P.S. non so se hai tentato di cercare o chiedere a qualche 
produttore di viti "bronze" per legno, credo che siano molto 
ferrati su questi trattamenti, anche per oggetti complessi. 
Dipende se ti credono sulla parola, diversamente ti 
risponderanno picche.
Se ti interessa, cerca anche TROPICALIZZAZIONE (è una 
coloritura dorata, non bruna, ma estremamente protettiva e 
di lucentezza pregevole. La usano spesso oltre alla viteria, 
alla ferramenta senza vernice in generale da serramenti 
robusti. Penso sia pure quella una forma di anodizzazione a 
base mista cromato/fosfati/sali di zinco. Non sono soltanto 
"estetiche", ma protettive (e in caso di futura 
verniciatura, anche adatte a fungere da primer)


cosa contiene ? Dicromato e acido fosforico ?
 
Purtroppo non lo so, perchè sull'etichetta non è riportata la composizione.
Mi chiedo, tra l'altro, se la cosa sia legale ...
Ad ogni modo il prodotto è questo:
 
http://www.gbverrinashop.it/product.php?id_product=647
 
 
Facendo qualche altra ricerca ho trovato questo articolo che riporta anche 
altre ricette
 
http://www.webalice.it/luciomichele.balbo/il91/PDF91/Orlando_Brunitura3.pdf
 
 
ciao,
Piero
 
 

 
Se ti interessa, cerca anche TROPICALIZZAZIONE (è una
coloritura dorata, non bruna, ma estremamente protettiva e
di lucentezza pregevole.
 
Dimenticavo ...
Non posso tropicalizzarlo perchè dev'essere di colore nero (si tratta di un 
pezzo di un'arma), però ti ringrazio lo stesso del suggerimento.
 
ciao,
Piero 
 
 


è verniciabile cmq ... anzi, la tropicalizzazione è un 
ottimo primer per vernici, anche al forno (come serve per 
pezzi che si surriscaldano). Ovviamente sino a un certo 
punto. Se è una canna di fucile a ripetizione, non credo che 
ci sia vernice al forno che tenga


Il giorno sabato 1 febbraio 2014 20:37:47 UTC+1, Piero ha scritto:

Salve, non è tanto le proporzioni, ma la composizione del pezzo da brunire,
se il pezzo da brunire è di acciaio al carbonio, C40-45-53 allora potresti benissimo riuscire nell'intento, ma se il particolare, è di acciaio al NiCrMo, non otterrai quello che speri.
La formula non è esatta al 100% i bagni veri per le armi, sono diversi da quelli per uso decorativo industriale, essi fanno parte dei trattamenti secondo, ASTM,MIL,ecc.ecc.
I bagni contengono un catalizzatore, per il Nero, un'altro per il Black-Blue, e per il blue Swiss quello è raro e gelosamente tenuto segreto.
Un avvertimento ai detentori di armi, alcune bindelle sono saldate a bassa temperatura, e si staccheranno dalle canne causando danni, sempre riparabili, ma a costi molto salati!
P.S. per ogni Kg. di materiale da trattare occorrono 4Kg. di soluzione a 138°C per 20 min.
Con KOH,Kno3 e Bicromato si otterranno risultati Ble-notte, ma non blue-Cobalto.
Saluti.


 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 
Salve, non è tanto le proporzioni, ma la composizione del pezzo da brunire,
se il pezzo da brunire è di acciaio al carbonio, C40-45-53 allora potresti 
benissimo riuscire nell'intento, ma se il particolare, è di acciaio al 
NiCrMo, non otterrai quello che speri.
La formula non è esatta al 100% i bagni veri per le armi, sono diversi da 
quelli per uso decorativo industriale, essi fanno parte dei trattamenti 
secondo, ASTM,MIL,ecc.ecc.
I bagni contengono un catalizzatore, per il Nero, un'altro per il 
Black-Blue, e per il blue Swiss quello è raro e gelosamente tenuto segreto.
Un avvertimento ai detentori di armi, alcune bindelle sono saldate a bassa 
temperatura, e si staccheranno dalle canne causando danni, sempre 
riparabili, ma a costi molto salati!
P.S. per ogni Kg. di materiale da trattare occorrono 4Kg. di soluzione a 
138°C per 20 min.
Con KOH,Kno3 e Bicromato si otterranno risultati Ble-notte, ma non 
blue-Cobalto.
 
 
Ciao e grazie per la risposta.
Alla fine sono riuscito a trovare il ricambio originale, già brunito.
 
saluti,
Piero